178 
Dr. 0. J. Broch. 
Den første støbte 
De forfærdi- 
Det sammen- 
Blok; 
gede Metre; 
(2 0 ) 
støbte Aifald. 
Platina og 
Rhodium 89.976 ; 
89.972; 
90.140 
Iridium . 
. . . 9.930; 
9.909 ; 
9.834 
Ruthenium 
O.050; 
0.039 ; 
O.006 
Jern . . 
0.039 ; 
0.056 ; 
0.064 
Tab . . 
0.005 ; 
O.024; 
IOO.000 ; 
IOO.000; 
100. 044 
Overskud 
Det sees således også her at Ruthenium aftager og næ- 
sten fors vinder ved Omsmeltningen ; men også et Tab af Iri- 
dium finder Sted, hvortil der således ved Omsmeltningen må 
tages Hensyn. 
Tre af Matthey for den franske Sektion forfærdigede 
Cylindre af Platina-Iridium med 10 pCt. Iridium bestemt til 
deraf at forfærdige Kilogrammer, havde efter af Deville ud- 
førte hydrostatiske Veininger en specifik Vægt af respektive 
21.5541 
21.5528 
21.5531. 
Alle disse Forsøg bevise på det evidenteste, at det er 
gjørligt på industriel Vei og i det Store (Matthey & Co. s Etab- 
lissement i Hatton-Garden London er det største metallurgi- 
ske og industrielle Etablissement for Platinametaller og for 
Forfærdigelsen af alle Slags Redskaber og Kar til teknisk 
Brug af Platina og af Platina-Iridium), at producere Pla- 
tina-Iridium, og Metre samt Kilogrammer af dette Metal, med 
en Tolerance af mindre end V 4 pCt. for fremmede Metaller, 
og med en specifik Vægt af over 21.5. 
Subkomiteen havde ikke Anledning til at anstille særlige 
Undersøgelser over de rene Platinametallers og den rene 10 
pCt.s Platina- Legerings Udvidelseskoeffici enter. Af de af den 
franske Sektions Medlem, Fizeau, foretagne Undersøgelser i 
denne Retning har jeg (Procès-verbaux du Comité internatio- 
nal 1877 p. 241) udledet følgende Udvidelkoefficienter. 
Platina a = 10“ 8 ( 863.4 + 0.384 . t) 
Iridium a = 10“ 8 ( 645.5 + O.470 . t ) 
Rhodium a «= 10~ 8 ( 8I8.0 + O.405 . t) 
Palladium a « 10~~ 8 (1123.2 4- O.660 . t) 
